또한 비 교예 8 의 경우 탄소 함량 이 0 . 2 wt % 보다 낮 음 에 의해 강판 의 인장 강도 가 1000 MPa 미만 이 었 다 . 비 교예 9 의 경우 탄소 함량 이 0 . 25 wt % 로서 이때 필요 한 ( Mn + Cr + Ni / 2 ) 의 함량 은 2 . 375 wt % 이나 실제로 1 . 5 wt % 이 첨가 되 어 이 에 미치 지 못하 였 다 . 이 로 인해 인장 강도 가 1000 MPa 미만 으로 얻 어 졌 다 . 비 교예 10 의 경우 ( Si + Al ) 의 합 이 약 0 . 8 wt %, 즉 1 . 0 wt % 미만 으로 항온 변태 후 잔류 오스테나이트 가 존재 하 지 않 는 통상 의 베이 나이트 조직 이 얻 어 졌으며 , 강재 의 연신 율 이 10 % 에 미치 지 못하 였 다 .